1
JPI-7S-93-2015（追補-2021）（2021 年 7 月 16 日追補）

石油工業用ジョイントシート（2021 年 7 月 16 日追補）
この追補は、2015 年 12 月 22 日に制定された“石油工業用ジョイントシート”の追補である。したがって、今後、JPI-7S-93-2015 とは、この追補も含むものとする。
なお、この追補は、石油学会ホームページ上で、該当箇所のみを示す。2021 年 7 月 16 日の追補は次の通りである。
JPI-7S-93-2015 の該当頁： 2 頁（管理番号：7S-93-2021 追補 01）………………………2
JPI-7S-93-2015 の該当頁： 4 頁（管理番号：7S-93-2021 追補 02）………………………3
JPI-7S-93-2015 の該当頁： 6 頁（管理番号：7S-93-2021 追補 03）………………………4
JPI-7S-93-2015 の該当頁： 7 頁（管理番号：7S-93-2021 追補 04）………………………6
JPI-7S-93-2015 の該当頁： 9 頁（管理番号：7S-93-2021 追補 05）………………………71

2JPI-7S-93-2015（追補-2021）（2021 年 7 月 16 日追補）
JPI-7S-93-2015 の該当頁： 2 頁（管理番号：7S-93-2021 追補 01）
5．試験の一般条件（2 頁の上から 4 行目）+10

5.1 試験室の標準状態 試験室の標準状態は，特に規定がない限り，試験室の温度を 200℃とする。

修正
試験室の標準状態 試験室の標準状態は，特に規定がない限り，試験室の温度を25±5 ℃と する。

6．試験方法（2 頁の下から 3 行目）
6.1 厚さa)引張強さ，耐油性及び密度に関する試験片の厚さの測定は，JIS B 7502 に規定する外側マイクロメータ又は測厚器を用いて行う。測厚器は，JIS B 7503 に規定する目量 0.01mm のダイヤルゲージをもち，かつダイヤルゲージのスピンドルの先のプレッサーフートの面が平滑であって，直径6.4±0.25mm の円形のものであること。

引張強さ，耐油性及び密度に関する試験片の厚さの測定は，JIS B 7502 に規定する外側マイクロメータ又は測厚器を用いて行う。測厚器は，JIS B 7503 に規定する目量 0.01mm のダイヤルゲージをもち，かつダイヤルゲージのスピンドルの先のプレッサーフートの面が平滑であって，直径6.40±0.25mm の円形のものであること。
修正

2

3
JPI-7S-93-2015（追補-2021）（2021 年 7 月 16 日追補）
JPI-7S-93-2015 の該当頁： 4 頁（管理番号：7S-93-2021 追補 02）
6.6 応力緩和率（4 頁の下から 9 行目）
6.6.1 試験装置 試験装置は，図 1 及び図 2 に示す構造のもので，次の①～⑥で構成される。
① ナット
② 座金
③ 平円板 平円板の表面仕上げは，JIS B 0601 による 6.3μmＲy｛6.3S｝以下とする。また，所定の応力をかけたとき，たわみのないものであって，必要な平行度を保てるものであること。

修正③ 平円板 平円板の表面仕上げは，JIS B 0601 によるＲa1.6μm 又はＲz6.3μm 以下とする。また，所定の応力をかけたとき，たわみのないものであって，必要な平行度を保てるものであること。

3

4JPI-7S-93-2015（追補-2021）（2021 年 7 月 16 日追補）
JPI-7S-93-2015 の該当頁： 6 頁（管理番号：7S-93-2021 追補 03）

行番

品名

材質

個数

硬さ

適用規格

ﾛｯｸｳｪﾙCｽｹｰﾙ
HRC

ﾌﾞﾘﾈﾙ(1)HB

140～44371～409

JIS G4103 又は JIS G 4105

150～57481～595

JIS G4106 又は JIS G 4051

①ナット SNCM240 又は SCM440②座金③平円板 SNCM240 又は SCM440

245～50421～481

JIS G4103 又は JIS G 4105

④ボルト SNCM240 又は SCM440

136～40336～371

JIS G4103 又は JIS G 4105

⑤ロッド SS又はSK

1--JIS G 3101 又は JIS G 4401

SMn438 ,SMn443又は S40C

注（1）SAE J417 によりロックウェル硬さを変換したもの。
図 2 装置の詳細図

4

修正

Ra1.6

5
JPI-7S-93-2015（追補-2021）（2021 年 7 月 16 日追補）

Ra1.6

行番

品名

材質個数

硬さ

修正

適用規格

ﾛｯｸｳｪﾙCｽｹｰﾙ
HRC

ﾌﾞﾘﾈﾙ(1)HB

140～44371～409

JIS G 4051 修正

150～57481～595①ナット SNCM240 又は SCM440②座金③平円板 SNCM240 又は SCM440

245～50421～481

JIS G4106 又は JIS G 4051
削除
JIS G 4051 修正④ボルト SNCM240 又は SCM440

136～40336～371

JIS G 4051 修正⑤ロッド SS又はSK

1--

SMn438 ,SMn443又は S40C

注（1）SAE J417 によりロックウェル硬さを変換したもの。
図 2 装置の詳細図

5JIS G 3101 又は JIS G 4401

6JPI-7S-93-2015（追補-2021）（2021 年 7 月 16 日追補）
JPI-7S-93-2015 の該当頁： 7 頁（管理番号：7S-93-2021 追補 04）
7. 検査（7 頁の下から 1 行目，4 行目）
7.1 形式検査

新たに設計し，製作したジョイントシートは，4.の品質要求事項すべての試験を行い，合格しなければならない。
7.2 製品検査

形式検査に合格したジョイントシートは，次の項目について抜取検査を行い，3.

及び 4.の規定に合格しなければならない。ただし，通常の取り引きにはその記録を確認により代行することができる。
なお，抜取検査方法は，注文者と製造業者との協議による。
a) 寸法検査（厚さ，幅及び長さ）b) 品質検査（外観，引張強さ，圧縮率，復元率及び柔軟性）
7.3 立会検査

注文者の購入仕様書又は発注書に，立会検査が要求された場合は，注文者の立会検査を行うものとする。

7.2 製品検査

形式検査に合格したジョイントシートは，次の項目について抜取検査を行い，3.及び 4.の規定に合格しなければならない。ただし，通常の取り引きにはその記録を確認により代行することができる。

修正

なお，抜取検査方法は，使用者と製造業者との協議による。
a) 寸法検査（厚さ，幅及び長さ）b) 品質検査（外観，引張強さ，圧縮率，復元率及び柔軟性）
修正
7.3 立会検査

修正使用者の購入仕様書又は発注書に，立会検査が要求された場合は，使用者の立会検査を行うものとする。

6

7JPI-7S-93-2015（追補-2021）（2021 年 7 月 16 日追補）
JPI-7S-93-2015 の該当頁： 9 頁（管理番号：7S-93-2021 追補 05）

付表 1 引用規格
規格番号

規格名称

JPI-7S-16

配管用非金属ガスケットの寸法

JPI-7S-81

配管用ガスケットの基準

JIS B 0601

表面粗さ－定義及び表示

JIS B 7502

マイクロメータ

JIS B 7503

ダイヤルゲージ

JIS G 3101

一般構造用圧延鋼材

JIS G 4051

機械構造用炭素鋼鋼材

JIS G 4103

ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材

JIS G 4105

クロムモリブデン鋼鋼材

JIS G 4106

機械構造用マンガン鋼鋼材及びマンガンクロム鋼鋼材

JIS G 4401

炭素工具鋼鋼材

JIS K 6251

加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－引張特性の求め方

JIS K 6258加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－耐液性の求め方

JIS Z 8401

数値の丸め方SAE J 417

Hardness Test and Hardness Number Conversions

78JPI-7S-93-2015（追補-2021）（2021 年 7 月 16 日追補）

付表 1 引用規格
規格番号

規格名称

JPI-7S-16

配管用非金属ガスケットの寸法

JPI-7S-81

配管用ガスケットの基準

JIS B 0601

製品の幾何特性仕様（ＧＰＳ）－表面性状：輪郭曲線方式－用語，定義及び表面性状パラメータ

JIS B 7502

マイクロメータ

JIS B 7503

ダイヤルゲージ

JIS G 3101

一般構造用圧延鋼材

JIS G 4051

機械構造用炭素鋼鋼材

JIS G 4103

ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材

JIS G 4105

クロムモリブデン鋼鋼材

JIS G 4106

機械構造用マンガン鋼鋼材及びマンガンクロム鋼鋼材

JIS G 4401

炭素工具鋼鋼材

JIS K 6251

加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－引張特性の求め方JIS K 6258

加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－耐液性の求め方

JIS Z 8401

数値の丸め方SAE J 417

Hardness Test and Hardness Number Conversions

8

修正削除

削除
削除